l66 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHI M IE 



au bout de quelque temps un pr^cipil^ jaunatre dont je parlerai 

 plus bas. 



Il suit de ces essais que la potasse avoit enlev^ du manganese, 

 du clirome, de la silice , de I'aluraine, et un mutal precipitant 

 en janne par Thydrog^ne sulfurt?. 



a. Des essais, que je ne rapporterai pas ici, m'aynnt appris 

 que la mati^re qui ne s'eroit point dissoute dans I'eaii lorsqu'on 

 lessiva la hornblende fondue avec la potasse, avec ce liqnide, 

 etoit i'ormee d'alumine, de cliaux , de magn^jie, d'oxides de 

 fer et de manganese, je traitai le mineral de la maniere suivante, 

 afin de connoltre les quantiles relatives de ses el^meiis. 



§ III- 



Analyse quantitath'e de la Hornblende. 



1. 5o decigrammes de hornblende, broy^s dans un mortier 

 de silex, en poudre substile, chauff s au rout^e dans un cienset, 

 ont perdu 5 centigrammes d'eau, et ont pass^ au gris jaunaire. 



II est impossible de determiner la quantite rigoureuse cle J'eau 

 contenue dans la pierre, pnrce que I'oxide de fer au minim lun , 

 passant au maximum par la calcination, augmente le poids , 

 et qu'on ne peut calculer cette augmeutatioji, parce qu'il n'y a 

 qu'une portion de I'oxide de fer a se suroxider. 



2. Je dissolvis dans un creuset d'argent i 5 grammes de potasse 

 dans 20 grammes d'eau; j'ajoutai 1 hornblende calcin^eque jc fis 

 ^vaporer a sircite a une tres-douce chaieur. J'augraentai le feu 

 jusqu'a ramollir le melange; je laissai retroidir ; je dilayai la 

 mntiere dans I'eau , et je la dissolvis en totality dans un exces 

 d'acide muriaiique. Je fis ensuite evaporer presqu'a siccitt^; 

 j'ajoutai de I'eau , et le r^sidu lave par decantation pesoit, apres 

 avoir ^te calcine, 22 d^cig. 5 centig. II etoit formd de silice 

 parfaitement pure, car Tacide muriatique ne lui enleva rien , 

 et elle se fondit dans le borax sans ie colorer. 



3. Je prdcipitai les lavages de la silice par I'alcali volatil ; je 

 ddcantai la liqueur, et je confinuai d"6dulcorer dans un flacon. 

 Le depot bien lave fut mis en digestion avec la potasse pure 

 pendant 12. heures; puis je hs bouiSlir le melange dans un mntras. 

 Le d(5p6t diminua beaueoup de volume, et prit une couleur 

 rouge plus intense que celle qu'il avoit d'abord. La liqueuf 

 alcaline , s^par^e par decantation, donna, par le muriate 

 d'ammoniaque, 4 dt5cigrammes d'alumine pure calcinee ; I'al- 

 cali concentre j rit une^couleur jaune occasionnee par du chrome. 



